[7] üelior die Darjätellimg iiud die Krystalltbrm einigur Calci unichromat»'. 4-?7 



Die ans den Rosetten lieraiisragendcn Individuen zeigen stets nur 

 eine geradlinig verlaufende Kante zweier sehr schmaler Flächen, die 

 übrige Begrenzung geschieht durch stark gewölbte Formen. Die 

 gemessenen Winkelwerthe an sechs Individuen schwanken zwischen 

 69» 25' und 70» 18' und gaben im Mittel ßO» 45', welcher Werth dem 

 Winkel von (110) (110) beim Gyps mit 68» 30' nahe kommt. Obwohl 

 es den Anschein hatte, dass die Bedingungen, unter welchen diese 

 Modification des CaCrO^ -\- 2II2O sich bildet, einfach in dem Fehlen 

 von Schwefelsäure in der Mutterlauge und einer Krystallisationstemperatur 

 von mehr als 22" C. gegeben seien, so gelang es doch nicht mehr, 

 trotz sorgfältigster Einhaltung derselben , diese Krystalle wieder zu 

 erhalten, deren Entstehungsbedingungen, wie weitere Versuche lehrten, 

 andere , nicht erkannte sein müssen. Ob diese Krystalle jenen gleich 

 waren, welche Sie wert erhielt, entzieht sich der Beurtheilung 

 und muss es wohl dem Zufalle anheimgestellt bleiben , sie wieder 

 darzustellen. 



Schon neben den mehr orangegelben Rosetten zeigten sich bald 

 noch tiefer gefärbte Individuen in scharfer Ausbildung, die in der 

 Mutterlauge langsam weiterwachsen, wobei allmälig eine gewisse Miss- 

 bildung eintritt, welche weiter unten beschrieben werden wird. 



Die Analysen von zwei verschiedenen Anschüssen dieser orange- 

 rothen Krystalle ergaben die unten angeführten Resultate, neben welche 

 die berechnete Zusammensetzung von Ca Cr O^ + H^O gestellt ist. 



Schwefelsäure . . 

 Calciumoxyd 

 Wasser (Glühverlust) 



G t 



3 f u n d 



e n 





Berechnet 



1 





II 







. 56-80 Procent 



57-49 Procent 



57-60 Procent 



0-11 



» 



0-11 



V 



)5 



32-28 



55 



32-08 



n 



32-09 „ 



10-60 



)5 



10-46 



n 



10-31 „ 



99-79 100-14 100-0 



- Demnach entsprechen diese Krystalle thatsächlich der Verbindung 

 Ca Cr Di + ZT^ 0, der eine kleine Menge Calciumsulphat beigemengt ist. 

 Hier lässt sich nicht erkennen , ob dieses als Gyps mechanisch ein- 

 geschlossen oder in analoger Form Ca SO 4, + H^O isomorph verwachsen 

 ist. Eine weiter unten stehende Analyse macht letzteres wahrscheinlich. 

 Diese Substanz wechselt sehr leicht den Habitus ihrer Krystalle und 

 scheinbar recht unbedeutende äussere Einflüsse führen zur Bildung von 

 Individuen , die beim ersten Anblick kaum als gleiche Combinationen 

 erkannt werden können , obwohl sie oft nur durch stark wechselnde 

 Ausdehnung je einzelner Formen so verschieden aussehen. Aber auch 

 während des Wachsthums ändert sich der Habitus sozusagen fort- 

 wähi-end , und zwar nicht nur durch den Wechsel in der Ausdehnung 

 einzelner Formen , sondern es verschwinden einzelne , solche andere 

 treten hinzu. Beispielsweise nahmen Krystalle aus einem Anschuss, 

 wie einer in Fig. 4 dargestellt ist , nach wenigen Tagen weiteren 

 Wachsthums in der gleichen Mutterlauge die Form an, wie sie 

 Fig. 5 zeigt. 



54* 



